标题：T91合金管
简介
T91合金管编号K90901  T91合金管
T91合金管规格：8-1240×1-200mm
T91合金管概况：
T91合金管属于锅炉、过热和热交换器用铁素体和奥体合金钢无缝钢管（ASTM A213 / A213M-07a）
用途：
用于低中压锅炉（工作压力一般不大于5.88Mpa，工作温度在450℃以下）的受热面管子；用于高压锅炉（工作压力一般在9.8Mpa以上，工作温度在450℃～650℃之间）的受热面管子、省煤器、过热器、再热器、石化工业用管等。
牌号和化学成分
天津市盛合管材提供：低合金钢的牌号和化学成分（熔炼分析）
序号牌号编号化学成分/%CMnPSSiNiCrMoVBNbNA1W其他1T2K115470.10～0.200.30～0.610.0250.0250.10～0.30……0.50～0.810.44～0.65……………………………………2T5K415450.150.30～0.60.0250.0250.5……4.00～6.000.45～0.65……………………………………3T9K909410.150.30～0.600.0250.0250.25～1.00……8.00～10.000.90～1.10……………………………………4T11K115970.05～0.150.30～0.610.0250.0250.50～1.00……1.00～1.500.44～0.65……………………………………5T12K115620.05～0.150.30～0.600.0250.0250.5……0.80～1.250.44～0.65……………………………………6T91K909010.07～0.140.30～0.600.020.010.010.48.0～9.50.85～1.050.18～0.25……0.06～0.100.030～0.0700.02……Ti0.01 Zr0.017T22K215900.05～0.150.30～0.600.0250.0250.5……1.90～2.600.87～1.13……………………………………尺寸公差:
钢管种类
外径(D)
壁厚(S)
冷拔管
钢管外径(mm)
允许偏差(mm)
钢管壁厚(mm)
允许偏差(mm)
>30～50
±0.3
>3～20
±10%

成分结构
力学性能：
标准
牌号
抗拉强度（MPa）
屈服强度（MPa）
伸长率（%）
硬度
GB3087
10
335～475
≥195
≥24
/
20
410～550
≥245
≥20
/
GB5310
20G
410～550
≥245
≥24
/
20MnG
≥415
≥240
≥22
/
25MnG
≥485
≥275
≥20
/
15CrMoG
440～640
≥235
≥21
/
12Cr2MoG
450～600
≥280
≥20
/
12Cr1MoVG
470～640
≥255
≥21
/
12Cr2MoWVTiB
540～735
≥345
≥18
/
10Cr9Mo1VNb
≥585
≥415
≥20
/
ASME SA210
SA210A-1
≥415
≥255
≥30
≤143HB
SA210C
≥485
≥275
≥30
≤179HB
ASME SA213
SA213 T11
≥415
≥205
≥30
≤163HB
SA213 T12
≥415
≥220
≥30
≤163HB
SA213 T22
≥415
≥205
≥30
≤163HB
SA213 T23
≥510
≥400
≥20
≤220HB
SA213 T91
≥585
≥415
≥20
≤250HB
SA213 T92
≥620
≥440
≥20
≤250HB
DIN17175
ST45.8/Ⅲ
410～530
≥255
≥21
/
15Mo3
450～600
≥270
≥22
/
13CrMo44
440～590
≥290
≥22
/
10CrMo910
480～630
≥280
≥20
/
化学成分:
标准 
牌号 
化学成分（%） 
C 
Si 
Mn 
P 
S 
Cr 
Mo 
Cu 
Ni 
V 
Al 
W 
Ti 
Nb 
N 
GB3087 
10 
0.07～0.13 
0.17～0.37 
0.38～0.65 
≤0.030 
≤0.030 
0.3～0.65 
/ 
≤0.25 
≤0.30 
/ 
/ 
​
​
​
​
20 
0.17～0.23 
0.17～0.37 
0.38～0.65 
≤0.030 
≤0.030 
0.3～0.65 
/ 
≤0.25 
≤0.30 
/ 
/ 
​
​
​
​
GB5310 
20G 
0.17～0.24 
0.17～0.37 
0.35～0.65 
≤0.030 
≤0.030 
≤0.25 
≤0.15 
≤0.20 
≤0.25 
≤0.08 
​
​
​
​
​
20MnG 
0.17～0.24 
0.17～0.37 
0.70～1.00 
≤0.030 
≤0.030 
≤0.25 
≤0.15 
≤0.20 
≤0.25 
≤0.08 
​
​
​
​
​
25MnG 
0.18～0.24 
0.17～0.37 
0.80～1.10 
≤0.030 
≤0.030 
≤0.25 
≤0.15 
≤0.20 
≤0.25 
≤0.08 
​
​
​
​
​
15CrMo 
0.12～0.18 
0.17～0.37 
0.40～0.70 
≤0.030 
≤0.030 
0.80～1.10 
0.40～0.55 
≤0.20 
≤0.30 
​
​
​
​
​
​
12Cr2MoG 
0.08～0.15 
≤0.50 
0.40～0.70 
≤0.030 
≤0.030 
2.00～2.50 
0.90～1.20 
≤0.20 
≤0.30 
​
​
​
​
​
​
12Cr1MoV 
0.08～0.15 
0.17～0.37 
0.40～0.70 
≤0.030 
≤0.030 
0.90～1.20 
0.25～0.35 
≤0.20 
≤0.30 
0.15～0.30 
​
​
​
​
​
12Cr2MoWVTiB 
0.08～0.15 
0.45～0.75 
0.45～0.65 
≤0.030 
≤0.030 
1.60～2.10 
0.50～0.65 
≤0.20 
≤0.30 
0.28～0.42 
​
0.30～0.55 
0.08～0.15 
B 0.002～0.008 
​
10Cr9Mo1VNb 
0.08～0.12 
0.20～0.50 
0.30～0.60 
≤0.020 
≤0.010 
8.00～9.50 
0.85～1.05 
≤0.20 
≤0.40 
0.18～0.25 
≤0.015 
​
​
0.06～0.10 
0.03～0.07 
ASME SA210 
SA210A-1 
0.13～0.19 
≥0.1 
0.45～0.65 
≤0.030 
≤0.030 
​
​
​
​
​
​
​
​
​
​
SA210C 
0.18～0.24 
≥0.1 
0.80～1.10 
≤0.030 
≤0.030 
​
​
​
​
​
​
​
​
​
​
ASME SA213 
SA213 T11 
0.05～0.15 
0.50～1.0 
0.30～0.60 
≤0.030 
≤0.030 
1.00～1.50 
0.50～1.00 
​
​
​
​
​
​
​
​
SA213 T12 
0.05～0.15 
≤0.50 
0.30～0.61 
≤0.030 
≤0.030 
0.80～1.25 
0.44～0.65 
​
​
​
​
​
​
​
​
SA213 T22 
0.05～0.15 
≤0.50 
0.30～0.60 
≤0.030 
≤0.010 
1.90～2.60 
0.87～1.13 
​
​
​
​
​
​
​
​
SA213 T23 
0.04～0.10 
≤0.50 
0.10～0.60 
≤0.030 
≤0.030 
1.90～2.60 
0.05～0.30 
​
​
​
≤0.030 
1.45～1.75 
B 0.0005～0.006 
0.02～0.08 
≤0.040 
SA213 T91 
0.08～0.12 
0.20～0.50 
0.30～0.60 
≤0.020 
≤0.010 
8.00～9.50 
0.85～1.05 
​
≤0.40 
0.18～0.25 
≤0.015 
​
​
0.06～0.10 
0.03～0.07 
SA213 T92 
0.07～0.13 
≤0.50 
0.30～0.60 
≤0.020 
≤0.010 
8.50～9.50 
0.30～0.60 
​
≤0.40 
0.15～0.25 
≤0.015 
1.50～2.00 
B 0.001～0.006 
0.04～0.09 
0.03～0.07 
DIN 17175 
ST45.8/Ⅲ
≤0.21 
0.10～0.35 
0.40～1.20 
≤0.040 
≤0.040 
​
​
​
​
​
​
​
​
​
​
15Mo3 
0.12～0.20 
0.10～0.35 
0.40～0.80 
≤0.035 
≤0.035 
​
0.25～0.35 
​
​
​
​
​
​
​
​
13CrMo44 
0.10～0.18 
0.10～0.35 
0.40～0.70 
≤0.035 
≤0.035 
0.70～1.10 
0.45～0.65 
​
​
​
​
​
​
​
​
10CrMo910 
0.08～0.15 
≤0.50 
0.30～0.70 
≤0.025 
≤0.020 
2.00～2.50 
0.90～1.10 
≤0.30 
≤0.30 
​
≤0.015 
​
合金管重量计算公式：[(外径-壁厚)*壁厚]*0.02466=kg/米（每米的重量）